2 
П. А. ЗЕМЯТЧЕНСКІЙ. 
вляться кверху надъ верхнею гранью октаэдра, а встрѣчая покровную пластинку, должны 
были задерживаться ею и направляться въ стороны. 
Впрочемъ болѣе вѣроятно, что ростъ кристалловъ при условіяхъ комнатной темпера- 
туры совершается главнымъ образомъ посредствомъ общей диФФузіи, и только частью при 
помощи концентраціонныхъ токовъ. 
Кристаллизація при различной толщинѣ вышележащаго слоя раствора. Рядъ опытовъ, поста- 
вленныхъ въ указанномъ направлены, показалъ, что съ возрастаніемъ толщины указаннаго 
слоя различіе между верхпими и нижними частями кристалла постепенно сглаживается и, 
наконецъ, при достаточной глубипѣ, совершенно исчезаетъ. 
Очевидно, въ послѣднемъ случаѣ условія питанія кристалла во всѣхъ точкахъ его 
поверхности являются одинаковыми. Напболѣе же рѣзкія различія проявляются въ томъ 
только случаѣ, когда верхнія части кристалла находятся неглубоко отъ поверхности раствора. 
Кромѣ того вліяютъ и размѣры кристалла: чѣмъ кристаллъ больше, слѣдовательно, 
чѣмъ далѣе отстоятъ нижпія части кристалла отъ 
верхнихъ, тѣмъ рѣзче и разница между ними 
(фиг. 1). 
Вліяніе температуры. При опытахъ кристалли- 
заціи каліевыхъ квасцовъ температура колеба- 
лась въ теченіе года довольно значительно. Зимою 
она была 14 — 15° С, весною же 20 — 22° С. 
Нельзя было не замѣтить, что особенно рѣзко и 
скоро обнаруживались различія при болѣе высо- 
кой комнатной температурѣ. При 14 — 15° С появленіе граней {100} и {110} на верхнихъ 
частяхъ кристалла требовало, во-первыхъ, болѣе нродолжительнаго времени и, во-вто- 
рыхъ — грани эти развивались весьма слабо. Въ одномъ спеціальномъ опытѣ наблюдалось 
различіе въ характерѣ кристалловъ даже при меньшей разницѣ въ температурѣ. При чемъ 
различіе обнаружилось весьма скоро (по истеченіи трехъ дней). Кристаллы, росшіе при 16° С 
обнаружили слабое и спорадическое развитіе граней {100} и {ПО}, тогда какъ у росшихъ 
при 19 — 20° С грани эти присутствовали па всѣхъ верхнихъ углахъ и ребрахъ октаэдра. 
При условіяхъ, измѣняющихъ характеръ концентраціонныхъ токовъ. Какъ указано выше, 
измѣненія въ характерѣ концентраціонныхъ токовъ вызывались тѣмъ, что на верхнюю 
грань кристалла накладывалась стекляная пластинка, которая удерживалась небольшой 
гирькой. Въ этомъ случаѣ явленія сохраняли свой прежній характеръ: на верхнихъ углахъ 
октаэдра появлялись грани {100}, а на ребрахъ — узкія грани {ПО}; происходило также 
и раствореніе верхнихъ частей кристалла. 
Одновременный ростъ и раствореніе кристалла. При разнообразныхъ опытахъ надъ крп- 
сталлизаціей квасцовъ, случалось оставлять въ покоѣ растущій кристаллъ на долгое время 
(на недѣлю и болѣе). Въ этихъ случаяхъ (правда, не всегда) замѣчалось пзуродованіе кри- 
сталла, выражавшееся въ томъ, что верхнія грани его, ребра и углы сильно закругляются, 
Фиг. 1. Кристаллы каліевыхъ квасцовъ, росшіе 
одновременно въ одномъ и томъ же сосудѣ. 
